La Naturaleza (Madrid.1877) (1878-08-10 00:00:00), página 10

en vista que el hilo se presenta más ó menos forzado ó prensado, y que su densidad aparente es en consecuencia muy variable. El conocimiento del diámetro no indicaría, pues, de ninguna manera la cantidad de fibra que entra en una longitud dada. Pero podemos conducir el problema á otro más sencillo; determinar en cierta masa de hilo por examinar la relación del peso al largo; esto es lo que se llama clasificar.

A este fin se ofrecen dos medios fáciles al experimentador. El uno consiste en evaluar la longitud de hilo necesaria para conseguir un peso dado invariable, 1 kilogramo por ejemplo, ó una fracción de kilogramo; el otro, por el contrario, en establecer á qué peso corresponde una longitud constante y conocida de este hilo. Mientras que el primero de estos métodos se aplica al ensayo de casi todas las fibras, el segundo ha sido, por decirlo así, exclusivamente reservado á la seda.

Tienen que distinguirse dos casos, según que se haga en las sedas labradas ó en la seda en bruto. En el primero, la medida puede en general operarse de una manera directa; en el segundo es necesario, antes de empezar esta operación, hacer sufrir al hilo un devanaje preliminar de que hablaremos luego, sirviendo entonces el mismo aparato para todas las sedas. Este aparato, de madera ó de hierro fundido, ha recibido el nombre de probeta. Puede disponerse de diversas maneras y aproximarse más ó menos á los sistemas antiguos; pero cualquiera que sea la forma exterior que afecte, permite dividir la fibra en espiguitas de un perímetro constante y medir la longitud de las madejas el número de vueltas que afectan.

Véase la descripción del que funciona en la Condicion de Paris, y que ha sido construido hace muchos años por el sabio y llorado Froment, sobre el mismo principio de los aparatos del mismo género establecidos por M. Fion en Lion.

La base del aparato se compone de una armazón rectangular de hierro fundido A, que contiene en el sentido de su longitud un eje horizontal de hierro F, provisto de discos verticales D, igualmente separados. Este eje puede ponerse en movimiento por el intermedio de una polea en relación con un motor (fig. 2).

Sobre la armazón rectangular están dispuestos los travesaños horizontales P, que sirven para sostener las espiguitas T, y también para fijar los contadores C, destinados á indicar el número de vueltas ejecutadas por estas espiguitas.

En el caso que se tengan que clasificar, no puntos de trama ni de seda toreada, sino seda en bruto, ya no es posible colocar estas sedas directamente en la probeta desde luego, porque su doblamiento es mucho mayor, y después porque el hilo está sujeto á romperse más fácilmente por razón de su finura, á veces excesiva, y de su adherencia á las madejas en los sitios donde se hallan los engomadores. Entonces tiene que recurrirse á un devanaje previo, y meter la seda, ó por lo menos la cantidad de seda necesaria para el ensayo, en las canillas llamadas carretes. Esta operación se efectúa con la ayuda de máquinas muy sencillas, llamadas bancos de sedas en bruto, de las cuales la figura 3 da una idea suficiente.

Desgrase.—La seda puede emplearse en los tintes en tres estados: desgrasada, suave ó cruda, es decir, desembarazada en grados diversos y por tratamientos especiales, de los elementos extraños que le acompañan. De aquí, en cierto modo tres tipos distintos, que tienen cada uno su carácter propio y exigen más tarde precauciones particulares según los colores que se les quiera dar.

La fibra disminuye mucho de peso por el desgrase, menos por la suavización, y en fin, una cantidad insignificante cuando se la prepara para teñirla en crudo.

1.º El desgrase se efectúa ordinariamente por medio del jabón hirviendo. Es el método más simple, y verosímilmente también el más antiguo. Suponiendo que la operación ha sido bien llevada á cabo, la materia que se trata abandona casi la totalidad de su grasa, al mismo tiempo que su hilo se hace flexible, suave y brillante y, en una palabra, toma en el más alto grado el carácter sedoso.

2.º Suavización.—Como la seda desgrasada por completo experimenta una reducción de peso muy notable, y pierde sobre todo su consistencia, que, por el contrario que en el estado crudo, no es propio para todos los usos á causa de su rigidez y falta de brillo, los tintoreros han procurado producir un artículo intermediario entre estos dos tipos y que no ofrezca los mismos inconvenientes.

Tal es el origen de el suave llamado también medio-cocido; resulta de una operación durante la cual la seda no cede tanto de sus principios como en el cocido, pero se hace siempre mucho menos rígida que en el estado natural. Al mismo tiempo que la fibra se suaviza, su hilo se hincha sensiblemente, lo cual es necesario considerar como una gran ventaja.